Dynamic recrystallization
டைனமிக் ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் (டி. ஆர். எக்ஸ்) என்பது உலோகவியல் மற்றும் புவியியல் துறைகளில் காணப்படும் ஒரு வகை ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் செயல்முறையாகும். மாறும் மறு படிகமயமாக்கலில், நிலையான மறு படிகமயமாக்கலுக்கு மாறாக, புதிய தானியங்களின் நியூக்ளியேஷன் மற்றும் வளர்ச்சி ஒரு தனி வெப்ப சிகிச்சையின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதற்குப் பதிலாக சிதைவின் போது நிகழ்கிறது. தானிய அளவைக் குறைப்பது உயர்ந்த வெப்பநிலையில் தானிய எல்லை சறுக்குவதற்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் பொருளுக்குள் இடப்பெயர்ச்சி இயக்கத்தையும் குறைக்கிறது. புதிய தானியங்கள் குறைவாக வடிகட்டப்படுகின்றன, இதனால் ஒரு பொருளின் கடினத்தன்மை குறைகிறது. டைனமிக் மறு படிகமாக்கல் புதிய தானிய அளவுகள் மற்றும் நோக்குநிலையை அனுமதிக்கிறது, இது விரிசல் பரவுவதைத் தடுக்கலாம். பொருளை உடைக்கச் செய்வதற்குப் பதிலாக, திரிபு ஒரு புதிய தானியத்தின் வளர்ச்சியைத் தொடங்கலாம், அருகிலுள்ள முன்பே இருக்கும் தானியங்களிலிருந்து அணுக்களை உட்கொள்ளும். மாறும் மறு படிகமாக்கலுக்குப் பிறகு, பொருளின் நீர்த்தன்மை அதிகரிக்கிறது. ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்-ஸ்ட்ரெய்ன் வளைவில், டைனமிக் ரீக்ரிஸ்டலைசேஷனின் தொடக்கத்தை, ரீக்ரிஸ்டலைசேஷனின் மென்மையாக்கும் விளைவு காரணமாக, சூடான வேலை செய்யும் தரவுகளில் ஓட்டம் அழுத்தத்தில் ஒரு தனித்துவமான உச்சத்தால் அடையாளம் காணலாம். இருப்பினும், அனைத்து பொருட்களும் சூடான வேலை நிலைமைகளின் கீழ் சோதிக்கப்படும்போது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட சிகரங்களைக் காட்டுவதில்லை. மன அழுத்தத்திற்கு எதிரான திரிபு கடினப்படுத்தும் வீதத்தின் அடுக்குகளில் உள்ள ஊடுருவல் புள்ளியிலிருந்தும் டி. ஆர். எக்ஸ் இன் தொடக்கத்தைக் கண்டறியலாம். ஓட்ட வளைவின் வடிவத்திலிருந்து சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தீர்மானிக்க முடியாதபோது டி. ஆர். எக்ஸ் நிகழ்வை நிறுவ இந்த நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலையான நிலையை அடைவதற்கு முன்பு அழுத்த அலைவுகள் தோன்றினால், பல மறு படிகமாக்கல் மற்றும் தானிய வளர்ச்சி சுழற்சிகள் ஏற்படுகின்றன, மேலும் அழுத்த நடத்தை சுழற்சி அல்லது பல உச்ச வகையைச் சேர்ந்தது என்று கூறப்படுகிறது. நிலையான நிலையை அடைவதற்கு முன்பு குறிப்பிட்ட அழுத்த நடத்தை ஆரம்ப தானிய அளவு, வெப்பநிலை மற்றும் திரிபு விகிதத்தைப் பொறுத்தது. டி. ஆர். எக்ஸ் பல்வேறு வடிவங்களில் நிகழலாம், அவற்றுள் பின்வருவன அடங்கும்ஃ வடிவியல் இயக்கவியல் மறு படிகமயமாக்கல் தொடர்ச்சியான இயக்கவியல் மறு படிகமயமாக்கல் தொடர்ச்சியான இயக்கவியல் மறு படிகமயமாக்கல் இயக்கவியல் மறு படிகமயமாக்கல் இடப்பெயர்ச்சி உருவாக்கம் மற்றும் இயக்கத்தின் விகிதத்தைப் பொறுத்தது. இது மீட்பு விகிதத்தையும் (இடப்பெயர்வுகள் அழிக்கப்படும் விகிதம்) சார்ந்துள்ளது. வேலை கடினப்படுத்துதல் மற்றும் மாறும் மீட்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்பு தானிய கட்டமைப்பை தீர்மானிக்கிறது. இது பல்வேறு வகையான டைனமிக் ரீக்ரிஸ்டலைசேஷனுக்கு தானியங்களின் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மையையும் தீர்மானிக்கிறது. பொறிமுறையைப் பொருட்படுத்தாமல், மாறும் படிகமாக்கல் ஏற்படுவதற்கு, பொருள் ஒரு முக்கியமான சிதைவை அனுபவித்திருக்க வேண்டும். அதிகரித்த மன அழுத்தத்துடன் இறுதி தானியத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது. மிகவும் நுணுக்கமான கட்டமைப்புகளை அடைய அழுத்தங்கள் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். சில எழுத்தாளர்கள் 'போஸ்ட் டைனமிக்' அல்லது 'மெட்டா டைனமிக்' என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி ஒரு சூடான வேலை செயல்முறையின் குளிரூட்டும் கட்டத்தில் அல்லது அடுத்தடுத்த பாஸ்களுக்கு இடையில் நிகழும் மறு படிகமாக்கலை விவரிக்கிறார்கள். மறு படிகமாக்கல் கேள்விக்குரிய செயல்முறையுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற உண்மையை இது வலியுறுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் சிதைவு இல்லை என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறது. வடிவியல் இயக்கவியல் மறு படிகமயமாக்கல் (ஜி. டி. ஆர். எக்ஸ்) வடிவியல் இயக்கவியல் மறு படிகமயமாக்கல் உள்ளூர் சீர்ரேஷன்களுடன் தானியங்களில் நிகழ்கிறது. சிதைவடைந்தவுடன், ஜி. டி. ஆர். எக்ஸ்-க்குள் செல்லும் தானியங்கள் தானியத்தின் தடிமன் ஒரு நுழைவாயிலுக்குக் கீழே விழும் வரை நீளமாக இருக்கும் (அதற்குக் கீழே துளையிடும் எல்லைகள் வெட்டுகின்றன மற்றும் சிறிய தானியங்கள் சமமான தானியங்களாகத் தட்டுகின்றன). சீர்ரேஷன்கள் பொருள் மீது அழுத்தங்கள் செலுத்தப்படுவதற்கு முன்பே இருக்கலாம் அல்லது பொருளின் சிதைவின் விளைவாக இருக்கலாம். வடிவியல் இயக்கவியல் மறு படிகமாக்கல் 6 முக்கிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளதுஃ இது பொதுவாக உயர்ந்த வெப்பநிலையில் சிதைவுடன் நிகழ்கிறது, அதிக அடுக்கும் தவறு ஆற்றல் கொண்ட பொருட்களில் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது, பின்னர் ஒரு நிலையான நிலைக்குக் குறைகிறது துணை தானிய உருவாக்கத்திற்கு ஒரு முக்கியமான சிதைவு தேவைப்படுகிறது துணை தானிய தவறான நோக்குநிலை உச்சங்கள் 2 டிகிரியில் சிறிய அமைப்பு மாற்றம் தானிய எல்லைகளை பின்னல் தேவையான திரிபு அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துகிறது அதே நேரத்தில் ஜி. டி. ஆர். எக்ஸ் முதன்மையாக ஆரம்ப தானிய அளவு மற்றும் திரிபு (வடிவியல் சார்ந்த) மூலம் பாதிக்கப்படுகிறது, சூடான வேலை செயல்பாட்டின் போது ஏற்படும் பிற காரணிகள் முன்கணிப்பு மாதிரியின் வளர்ச்சியை சிக்கலாக்குகின்றன (இது செயல்முறையை மிகைப்படுத்த முனைகிறது) மற்றும் முழுமையற்ற மறு படிகமாக்கலுக்கு வழிவகுக்கும். சமமான தானிய உருவாக்கம் நுழைவாயில் அழுத்தத்தை அடைந்தவுடன் முழு தானியத்திலும் உடனடியாகவும் ஒரே மாதிரியாகவும் ஏற்படாது, ஏனெனில் தனிப்பட்ட பகுதிகள் வெவ்வேறு விகாரங்கள்/அழுத்தங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. நடைமுறையில், பொதுவாக சைனுசாய்டல் விளிம்பு (மார்டோரானோ மற்றும் பலர் கணித்தபடி). தானியங்கள் ஒவ்வொன்றும் நுழைவாயிலை அடையும் போது பிட்ச் செய்யத் தொடங்கும்போது படிப்படியாக உருவாகிறது. மிகவும் அதிநவீன மாதிரிகள் சிக்கலான ஆரம்ப தானிய வடிவவியல்கள், தானிய எல்லைகளில் உள்ள உள்ளூர் அழுத்தங்கள் மற்றும் சூடான வேலை வெப்பநிலை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்கின்றன, ஆனால் மாதிரிகள் முழு அழுத்த ஆட்சி மற்றும் ஒட்டுமொத்த நுண் கட்டமைப்பின் பரிணாமம் முழுவதும் துல்லியமான கணிப்புகளைச் செய்ய முடியவில்லை. கூடுதலாக, தானிய எல்லைகள் ஜி. டி. ஆர். எக்ஸ் காலத்தில் அதிக வெப்பநிலை மற்றும் ஜிபி வளைவுகளில் இடம்பெயர்ந்து, துணை தானிய எல்லைகளை இழுத்து, அசல் தானியத்தின் தேவையற்ற வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். இந்த புதிய, பெரிய தானியத்திற்கு ஜி. டி. ஆர். எக்ஸ் ஏற்படுவதற்கு அதிக சிதைவு தேவைப்படும், மேலும் உள்ளூர் பகுதி வலுப்படுத்தப்படுவதை விட பலவீனமாக இருக்கும். கடைசியாக, தானியங்கள் மாற்றப்பட்டு நீட்டப்படுவதால் மறு படிகமாக்கல் துரிதப்படுத்தப்படலாம், இதனால் துணை தானிய எல்லைகள் தானிய எல்லைகளாக மாறும் (கோணம் அதிகரிக்கிறது). பாதிக்கப்பட்ட தானியங்கள் மெல்லியதாகவும் நீளமாகவும் இருப்பதால் எளிதில் சிதைவடைகின்றன. தொடர்ச்சியற்ற டைனமிக் மறு படிகமாக்கல் தொடர்ச்சியற்ற மறு படிகமாக்கல் பன்முகத்தன்மை கொண்டது; தனித்துவமான நியூக்ளியேஷன் மற்றும் வளர்ச்சி நிலைகள் உள்ளன. குறைந்த ஸ்டேக்கிங்-ஃபால்ட் ஆற்றல் கொண்ட பொருட்களில் இது பொதுவானது. நியூக்ளியேஷன் பின்னர் நிகழ்கிறது, புதிய திரிபு இல்லாத தானியங்களை உருவாக்குகிறது, இது முன்பே இருக்கும் வடிகட்டிய தானியங்களை உறிஞ்சுகிறது. இது தானிய எல்லைகளில் மிகவும் எளிதாக நிகழ்கிறது, தானிய அளவைக் குறைத்து, அதன் மூலம் நியூக்ளியேஷன் தளங்களின் அளவை அதிகரிக்கிறது. இது தொடர்ச்சியற்ற டைனமிக் மறு படிகமாக்கலின் விகிதத்தை மேலும் அதிகரிக்கிறது. தொடர்ச்சியற்ற டைனமிக் மறு படிகமாக்கல் 5 முக்கிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளதுஃ வாசல் திரிபு அடையும் வரை மறு படிகமாக்கல் ஏற்படாது அழுத்த-திரிபு வளைவு பல உச்சங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்-ஒரு உலகளாவிய சமன்பாடு இல்லை நியூக்ளியேஷன் பொதுவாக முன்பே இருக்கும் தானிய எல்லைகளில் நிகழ்கிறது ஆரம்ப தானிய அளவு குறைவதால் மறு படிகமாக்கல் விகிதங்கள் அதிகரிக்கின்றன மறு படிகமாக்கல் தொடர்வுகளாக அணுகப்படும் ஒரு நிலையான தானிய அளவு உள்ளது தொடர்ச்சியற்ற டைனமிக் மறு படிகமாக்கல் வேலை கடினப்படுத்துதல் மற்றும் மீட்பின் இடைவினையால் ஏற்படுகிறது. இடப்பெயர்வுகளின் அழிவு அவை உருவாக்கப்படும் விகிதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் மெதுவாக இருந்தால், இடப்பெயர்வுகள் குவிகின்றன. முக்கியமான இடப்பெயர்ச்சி அடர்த்தி அடைந்தவுடன், கிரெய்ன் எல்லைகளில் நியூக்ளியேஷன் ஏற்படுகிறது. தானிய எல்லை இடம்பெயர்வு, அல்லது அணுக்கள் முன்பு இருந்த பெரிய தானியத்திலிருந்து ஒரு சிறிய கருக்களுக்கு மாற்றுவது, முன்பே இருக்கும் தானியங்களின் இழப்பில் புதிய கருக்களின் வளர்ச்சியை அனுமதிக்கிறது. தற்போதுள்ள தானிய எல்லைகளை உயர்த்துவதன் மூலம் நியூக்ளியேஷன் ஏற்படலாம். ஒரு தானிய எல்லையை ஒட்டியுள்ள துணை தானியங்கள் வெவ்வேறு அளவுகளில் இருந்தால் ஒரு வீக்கம் உருவாகிறது, இதனால் இரண்டு துணை தானியங்களிலிருந்து ஆற்றலில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படுகிறது. வீக்கம் ஒரு முக்கியமான ஆரத்தை அடைந்தால், அது வெற்றிகரமாக ஒரு நிலையான கருவாக மாறி அதன் வளர்ச்சியைத் தொடரும். நியூக்ளியேஷன் மற்றும் வளர்ச்சி தொடர்பான கானின் கோட்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி இதை வடிவமைக்க முடியும். தொடர்ச்சியற்ற மாறும் மறு படிகமாக்கல் பொதுவாக ஒரு 'நெக்லஸ்' நுண் கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறது. புதிய தானிய வளர்ச்சி தானிய எல்லைகளில் ஆற்றல் ரீதியாக சாதகமாக இருப்பதால், புதிய தானிய உருவாக்கம் மற்றும் வீக்கம் முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஏற்கனவே இருக்கும் தானிய எல்லைகளில் நிகழ்கிறது. இது தானிய எல்லையில் புதிய, மிகச் சிறந்த தானியங்களின் அடுக்குகளை உருவாக்குகிறது, ஆரம்பத்தில் முன்பே இருக்கும் தானியத்தின் உட்புறத்தை பாதிக்காமல் விடுகிறது. டைனமிக் ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் தொடரும்போது, அது ரீக்ரிஸ்டலைஸ் செய்யப்படாத பகுதியை பயன்படுத்துகிறது. சிதைவு தொடரும்போது, மறு படிகமாக்கல் புதிய கருக்களின் அடுக்குகளுக்கு இடையில் ஒத்திசைவை பராமரிக்காது, இது ஒரு சீரற்ற அமைப்பை உருவாக்குகிறது. தொடர்ச்சியான டைனமிக் மறு படிகமாக்கல் தொடர்ச்சியான டைனமிக் மறு படிகமாக்கல் அதிக அடுக்குதல்-தவறு ஆற்றல்கள் கொண்ட பொருட்களில் பொதுவானது. குறைந்த கோண தானிய எல்லைகள் உருவாகி உயர் கோண எல்லைகளாக உருவாகும்போது இது நிகழ்கிறது, இந்த செயல்பாட்டில் புதிய தானியங்களை உருவாக்குகிறது. தொடர்ச்சியான மாறும் மறு படிகமாக்கலுக்கு புதிய தானியங்களின் நியூக்ளியேஷன் மற்றும் வளர்ச்சி கட்டங்களுக்கு இடையே தெளிவான வேறுபாடு இல்லை. தொடர்ச்சியான டைனமிக் ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் 4 முக்கிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளதுஃ ஸ்ட்ரெய்ன் அதிகரிக்கும் போது, ஸ்ட்ரெஸ் அதிகரிக்கிறது ஸ்ட்ரெய்ன் அதிகரிக்கும் போது, சப் கிரெய்ன் எல்லை தவறான நோக்குநிலை அதிகரிக்கிறது குறைந்த கோண கிரெய்ன் எல்லைகள் உயர் கோண கிரெய்ன் எல்லைகளாக மாறும்போது, தவறான நோக்குநிலை ஒரே மாதிரியாக அதிகரிக்கிறது சிதைவு அதிகரிக்கும் போது, படிக அளவு குறைகிறது தொடர்ச்சியான டைனமிக் ரீக்ரிஸ்டலைசேஷனின் மூன்று முக்கிய வழிமுறைகள் உள்ளனஃ முதலாவதாக, கிரெய்னுக்குள் உருவாகும் இடப்பெயர்வுகளிலிருந்து குறைந்த கோண கிரெய்ன் எல்லைகள் கூடியிருக்கும் போது தொடர்ச்சியான டைனமிக் ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் ஏற்படலாம். பொருள் தொடர்ச்சியான அழுத்தத்திற்கு உட்படும் போது, முக்கியமான கோணத்தை அடையும் வரை தவறான நோக்குநிலை கோணம் அதிகரிக்கிறது, இது ஒரு உயர் கோண கிரெய்ன் எல்லையை உருவாக்குகிறது. இந்த பரிணாம வளர்ச்சியை துணை தானிய எல்லைகளை இணைப்பதன் மூலம் ஊக்குவிக்க முடியும். இரண்டாவதாக, சப் கிரெய்ன் சுழற்சி மறு படிகமாக்கல் மூலம் தொடர்ச்சியான டைனமிக் மறு படிகமாக்கல் ஏற்படலாம்; சப் கிரெய்ன்கள் தவறான நோக்குநிலை கோணத்தை அதிகரித்து சுழல்கின்றன. தவறான திசைதிருப்பல் கோணம் முக்கியமான கோணத்தை மீறியவுடன், முந்தைய துணை தானியங்கள் சுயாதீனமான தானியங்களாக தகுதி பெறுகின்றன. மூன்றாவதாக, மைக்ரோஷியர் பட்டைகளால் ஏற்படும் சிதைவு காரணமாக தொடர்ச்சியான டைனமிக் மறு படிகமாக்கல் ஏற்படலாம். வேலை கடினப்படுத்தும் போது உருவாகும் தானியங்களுக்குள் இடப்பெயர்வுகளால் துணை தானியங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. தானியத்திற்குள் மைக்ரோஷியர் பட்டைகள் உருவாக்கப்பட்டால், அவை அறிமுகப்படுத்தும் அழுத்தம் குறைந்த கோண தானிய எல்லைகளின் தவறான நோக்குநிலையை விரைவாக அதிகரிக்கிறது, அவற்றை உயர் கோண தானிய எல்லைகளாக மாற்றுகிறது. இருப்பினும், மைக்ரோஷியர் பட்டைகளின் தாக்கம் உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே இந்த வழிமுறை மைக்ரோஷியர் பட்டைகள் அல்லது முன்பே இருக்கும் தானிய எல்லைகளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகள் போன்ற பன்முகத்தன்மையுடன் சிதைந்த பகுதிகளை முன்னுரிமை அளிக்கிறது. மறு படிகமாக்கல் தொடரும்போது, இது இந்த மண்டலங்களிலிருந்து பரவி, ஒரே மாதிரியான, சமமான நுண் கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறது. கணித சூத்திரங்கள் போலியாக் மற்றும் ஜோனாஸ் உருவாக்கிய முறையின் அடிப்படையில், டி. ஆர். எக்ஸ் தொடங்குவதற்கான முக்கியமான திரிபு அழுத்த-திரிபு வளைவின் உச்ச திரிபின் செயல்பாடாக விவரிப்பதற்காக ஒரு சில மாதிரிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மாதிரிகள் ஒற்றை உச்சம் கொண்ட அமைப்புகளுக்காக பெறப்படுகின்றன, அதாவது. நடுத்தர முதல் குறைந்த ஸ்டேக்கிங் ஃபால்ட் ஆற்றல் மதிப்புகள் கொண்ட பொருட்களுக்கு. மாதிரிகள் பின்வரும் ஆவணங்களில் காணப்படுகின்றனஃ ஓட்டம் அழுத்தத்தை தீர்மானித்தல் மற்றும் ஒரு சைன் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி மாறும் மறு படிகமயமாக்கலின் தொடக்கத்திற்கான முக்கியமான திரிபு ஓட்ட அழுத்தத்தை தீர்மானித்தல் மற்றும் ஒரு ஹைபர்போலிக் தொடுகோடு செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி மாறும் மறு படிகமயமாக்கலின் தொடக்கத்திற்கான முக்கியமான திரிபு அதிக வெப்பநிலையில் மாறும் மறு படிகமயமாக்கலைத் தொடங்குவதற்கான முக்கியமான திரிபு தீர்மானித்தல் அழுத்த-திரிபு வளைவின் சிறப்பியல்பு புள்ளிகள் பல உச்சங்கள் (மற்றும் ஒற்றை உச்சம்) கொண்ட அமைப்புகளுக்கான டி. ஆர். எக்ஸ் நடத்தை சிதைவின் போது பல தானியங்களின் தொடர்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு மாதிரியாக்கப்படலாம். I. e. குழும மாதிரி ஆரம்ப தானிய அளவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒற்றை மற்றும் பல உச்ச நடத்தைக்கு இடையிலான மாற்றத்தை விவரிக்கிறது. ஓட்ட வளைவின் வடிவத்தில் திரிபு வீதத்தின் நிலையற்ற மாற்றங்களின் விளைவையும் இது விவரிக்க முடியும். மாதிரியை பின்வரும் கட்டுரையில் காணலாம்ஃ எஃகு இலக்கியத்தின் சூடான உருளும் போது மறு படிகமாக்கலை மாதிரியாக்குவதற்கான ஒரு புதிய ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை மாறும் மறு படிகமாக்கலைத் தொடங்குவதற்கான முக்கியமான நிலைமைகளைத் தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு இணையான அணுகுமுறை, சூடான சுருக்க சோதனையின் கீழ் 17-4 PH துருப்பிடிக்காத எஃகு பற்றிய டி. ஆர். எக்ஸ் ஓட்டம் வளைவு பகுப்பாய்வு தொடக்கம், வணிக தூய்மையான தாமிரத்தின் சூடான ஓட்டத்தை மாதிரியாக்குவதற்கான டி. ஆர். எக்ஸ் அரசியலமைப்பு உறவுகள் பற்றிய விரிவான ஆய்வு, அத்தியாயம் 6, வி. ஜி. கார்சியா, யு. பி. சி. (2004) உலோகப் பொருட்களில் மாறும் மறு படிகமயமாக்கல் நிகழ்வுகளின் மதிப்பாய்வு, டிஆர்எக்ஸ் பற்றிய சமீபத்திய மதிப்பாய்வுக் கட்டுரை டைனமிக் மறு படிகமயமாக்கலின் செல்லுலார் தானியங்கி மாதிரிஃ அறிமுகம் மற்றும் மூலக் குறியீடு, சிஏ மூலம் டிஆர்எக்ஸ் உருவகப்படுத்தும் மென்பொருள்ஃ அறிமுகம், மென்பொருள் இயக்கத்தின் வீடியோ குறிப்புகள் உலோகவியல் புவியியல்